I 
îorfqtie toutes ces opérations ont été exécutées avec 
foin, les briques & les tuiles doivent être dures , fo- 
nores 6c incapables.de s’amollir dans l’eau , ou de fé 
feuiller par la gelée. 
Ces bonnes qualités dépendent i°. de la nature 
de la terre que l’on y emploie; 2°. du travail qu’on 
fait pour la corroyer parfaitement ; 3 0 . du degré de 
cuiffon qu’on donne aux ouvrages moulés 6c deffé 4 - 
chés. 
A l’égard de la nature de la terre, on peut avancer, 
d’après les effais que M. Duhamel a faits en petit , 
qu’en général Fargille pure prend au feu plus de du- 
reté que celle qui efl alliée avec des fubflances hé- 
térogènes. Mais auffi cette argille pure fe retire beau- 
coup au feu; elle fe tourmente 6c fe fend, fur-tout 
quand les ouvrages ont une certaine épaiffeur; c’efl 
pour cette raifon que l’on emploie de la terre plus 
forte pour les ouvrages de poteries, que pour faire 
du carreau ; plus forte pour le carreau que pour la 
tuile, 6c plus forte pour la tuile que pour la brique. 
Si la terre que l’on y defline efl très-maigre , elle 
fe deffeche fans fe tourmenter ni fe gercer : mais 
auffi l’ouvrage en efl moins dur & moins fonore. Les 
fubflances étrangères qui diminuent la force des 
glaifes , font tantôt une terre limoneufe 6c végé- 
tale , qui ne contribue en rien à la dureté des ouvra- 
ges ( car , que l’on pétrifie de la terre d’un bon po- 
tager 6c qu’on la faffe cuire , elle acquerra peu de 
dureté ) , tantôt un fable qui peut être avantageux 
quand il fe vitrifie difficilement, 6c quand il n’eil pas 
trop abondant dans la glaife , mais qui gâte tout, 
quand fe trouvant mêlé avec la glaife , il en réfulte 
un alliage trop fufible ou trop aifé à vitrifier ; car 
l’argille pure efl très-réfraftaire. Un mélange de par- 
lies métalliques 6c pyriteufes en gros grains , pro- 
duit un mauvais effet, parce que certaines parties fe 
brûlent pendant que d’autres fe vitrifient , 6c il en 
réfulte des vjuides qui altèrent la brique ou la tuile. 
Ces mêmes fubflances font plus utiles que nuifi- 
bles , quand elles fe rencontrent en petites maffes & 
en médiocre quantité ; parce que fi elles font bien 
mêlées avec l’argille 6c divifées autant qu’il efl pof- 
fible , elles fe vitrifient fans laiffer de vuide, & l’ou- 
vrage en devient plus dur. v 
Si cet alliage efl de la nature du caillou 6c par gros 
grains , il éclate au feu 6c gâte l’ouvrage. 
S’il efl de la nature des pierres calcaires , il fe 
convertit en chaux lors de la cuiffon de la brique 
ou de la tuile ; 6c ces parties de chaux venant à fentir 
rhumidité , fe gonflent 6c font fendre ou feuiller la 
brique, ce qui efl un très-grand défaut. Néanmoins 
une petite quantité de craie ou d’autre fubflance cal- 
caire, réduite en parties fines , peut être utile dans 
certains cas ; car alors les fubflances calcaires fe vi- 
trifient 6c fervent de fondant. 
^ A l’égard des ouvrages dont le prix peut indem- 
nifer l’ouvrier des dépenfes qu’il efl obligé de faire 
pour les travailler , on parvient à corriger le défaut 
des terres fi elles font trop fortes, en y mêlant du 
fable fin 6c doux qu’on fait être propre à augmenter 
la dureté des ouvrages , en même tems qu’il diminue 
fuffifamment la trop grande force de l’argille. Si les 
terres font trop maigres , courtes ou alliées de fable 
trop gros, ou de pirytes, ou de cailloux, ou de pierre 
calcaire , on délaie ces terres défeèliieufes dans de 
l’eau : on les laiffe repofer quelque tems , pour que 
les corps plus pefans que les parties les plus fines 
de la- glaife , fe précipitent; après quoi, en faifant 
écouler l’eau dans quelque endroit propre à la rece- 
voir , on la laiffe repofer, 6c il fe précipite au fond 
une glaife très-fine, pure ou alliée d’un fable très- 
fin ; quelquefois même on paffe cette eau chargée de 
glaife par des tamis , pour être plus certain d’en 
avoir retire tous les corps étrangers. 
B R 1 
On fent bien qu’on ne peut prendre de fembîa^ 
blés précautions pour des ouvrages groffiers , tels 
que la brique ou la tuile qui fe vendent à bas prix; 
auffi les tuiliers 6c les briquetiers fe Contentent-ils 
de remédier à la trop grande maigreur de leur terre , 
en y mêlant de Fargille pure ; & quand leur terre efl 
trop gratte * ils y joignent du fable ou une terre fort 
maigre : quand ces ^mélanges fe trouvent faits par la 
nature meme , ils reuffifient fouvent mieux que ceux 
qu’on efl obligé de faire affez groffiérement par ar- 
tifice, ce qui épargne beaucoup de peine & de dé-, 
penfe aux ouvriers. 
A Montereau , où la tuile efl de fort bonne qua- 
lité , on emploie la terre telle qu’on la fouille ; il en 
efl de même dans plufieurs autres lieux de France 
où l’on fait des tuiles ; cependant on efl obligé de 
mélanger cette terre dans quelques-uns de ces lieux 
pour la brique. Dans les tuileries de Grandlon près 
d’Yverdon, on fait un mélange de deux fontes de 
terre qui fe trouvent à peu de diflance l’une de l’au- 
tre. Une de ces terres efl trop gratte fi on l’em- 
ploie feule ; l’autre au contraire efl trop maigre* 
L’expérience leur a appris dans quelle proportion ils 
doivent les mêler, 6c la brique 6c la tuile qu’ils fabri- 
quent avec ce mélange efl cependant fort bonne. 
Voilà des principes qui font affez généralement 
vrais ; ils fouffrent cependant de fréquentes excep- 
tions , que les plus expérimentés ont peine à décou- 
vrir à la fimple infpeélion de la terre ; car il y a des 
glaifes qui fe retirent beaucoup plus que d’autres 
en fe defféchant , ce qui çft un grand défaut; d’au- 
tres fe fondent , fe vitrifient par tout où le feu efl 
un peu vif, pendant qu’il y en a d’autres qui ne fe 
vitrifient pas allez , 6c n’acquierent point une dureté 
fuffifante ; car on peut regarder la cuiffon de terre 
comme un commencement de vitrification , qui, por- 
tée a un certain point , donne à là brique ou à la 
tuile , les qualités que l’on defire. Mais paffé ce ter- 
me , lorfque la vitrification efl complette , les ou- 
vrages fondent , ils fe déforment , les pièces s’atta- 
chent les unes aux autres , 6c font ce qu’on nomme 
des roches. Pour ces raifons, certaines terres exigent 
beaucoup plus de feu que d’aurres , pour être cuites 
a leur point , 6c ces terres dures à cuire , font com- 
munément des ouvrages bien plus folides que les au- 
tres. Ainfi quelque marque que l’on indique pour 
connoître , a la fimple vue, la bonne argille à brique, 
la méthode la plus fûre 6c la plus courte pour en re- 
connoître la qualité , 6c qui efl pratiquée par les en- 
trepreneurs des briqueteries, fera toujours d’en faire 
façonner foigneufement une certaine quantité com- 
me une toile cube , 6c d’en tranfporter les briques 
cians quelque fourneau voifin , oit on en obferve le 
fucces. En réitérant cette expérience à diffsrens dé- 
grés de cuiffon , les briquetiers apprennent à peu de 
frais , ce qui manque a la terre pour faire de bon ou- 
vrage , 6c comment on doit la corriger. 
Mais quelqu attention qu’on apporte dans le choix 
des terres , on ne feroit que de mauvais ouvrage , ff 
on negligeoit de les bien corroyer. Il importe donc 
de connoître les différentes maniérés ufitées dans les 
divers endroits où l’on fait de la brique, 6c laquelle 
de ces maniérés l’expérience a montré être la meil- 
leure. 
On tire Fargille deflinée à former des briques , au 
commencement de l’hiver, 6c cela fe pratique affez 
généralement dans toutes les briqueteries ; parce 
qu’on a trouvé que l’argille qui a été expofée à la 
gelée, qui en a été même bien pénétrée , 6c qui dége- 
lé au printems, fe travaille enfuite beaucoup mieux; 
fes parties ayant été divifées par l’aâion de l’air & 
de la gelée, font plus faciles à mêler, '6c on parvient 
bien plus facilement à en former un tout homogène , 
que quand certaines parties diverfes réfiflent encore à 
